ファイク・ケセル摩擦堅牢度試験とは、染色・捺染した繊維製品を乾湿摩擦した際の色の持続性を確認するために行う堅牢度試験です。摩擦堅牢度試験は、クロックメーターに入れた試験片と付属の布とを擦り合わせることにより行う。汚れをグレースケールで評価する。未染色の漂白綿布です。こすり堅牢度試験機の上部にこすりチップを取り付けることにより、サンプルがこすり布をこすって汚れることを観察します。摩擦堅牢度試験では、適切なサイズの試験サンプルをカットして準備します。試験サンプルを準備するプロセスは、サンプルの形状によって異なります。試験するサンプルが糸の場合、糸を編んで生地にします。14x5cmのサイズにカットするか、適切なサイズの厚紙にしっかりと包み、こすり方向と平行にします。段ボールが見えないように、ラッピング頻度を調整する必要があります。乾燥または湿潤摩擦に対する繊維製品の染色堅牢度を測定するために使用されます。ラビングクロスを取り付けるラビングチップの直径は16mmです。力を加えることで試験を実行するのに役立ちます。サンプルホルダーは通常針付きです。これらのピンにより、試験片ホルダーに配置された試験片が滑らかで安定した状態に保たれます。摩擦堅牢度試験機には、デジタル式の電子式の他、手動式の摩擦堅牢度試験機があります。デジタル電子摩擦堅牢度計に数値を入力することで、1000回までの摩擦が可能です。部屋で行う必要があります。部屋が外的要因に影響されないように、二重扉にすることや、出入口は1枚目の扉を閉めた後に2枚目の扉を開くように配慮する必要があります。ホルダーに適切に配置されます。装置上部のラビングチップにラビングクロスが付いています。ラビングチップに取り付けられたラビングクロスが手動または自動で10秒間に10回往復して試験片をこすります。手順が完了したら、ラビングクロスを取り外します。色羽、パイル、繊維等が付いている場合。スケールで評価します。生地の縦糸方向と横糸方向に切断した試験片を装置内で別々に試験した後、汚れが多い方の値を結果として採用する。つの方法で行われます。試験サンプルを乾燥させ、摩擦布を水で湿らせて行います。吸収するようにします。テストの最後にラビング布は、室温で乾燥させた後に評価する必要があります。試験サンプルの擦れ汚れをチェックし、グレースケールを使用して評価します。種類のグレースケールを使用します。その一つが5スケールです。堅牢度の最低値は「1」、堅牢度の最高値は「5」です。9つのグレースケールは5スケールです。各値の間には中間値があります。したがって、より正確な測定を行うことができます。XNUMX段階グレースケールでの堅牢度は以下の通りです。日光下の暗い部屋で行われます。角度で入射する必要がありますが、ビューはサンプルに対して垂直である必要があります。角度のついたスタンドにサンプルを置いて行います。摩擦堅牢度試験を評価するために、試験の結果として汚れたラビングクロスときれいなラビングクロスをライトキャビネット内のオープンスタンド上に並べて置く。サンプルの外観が影響を受けないようにするために、未テストのサンプルを床に置き、その上で検査します。汚れたラビングクロスときれいなラビングクロスを並べた場合の差を、グレースケール上の数字で評価する。得られた数値が色の摩擦堅牢度です。陰影のあるサテンの三つ編み縦糸方向に陰影のあるサテン織り横糸方向に陰影のあるサテン織り強化サテン織り混合サテン織りちりめんニット付着点を足したり引いたりして得られるちりめん織りモチーフをめくりちりめん編み選りすぐりの編み方と混紡の応用で得られるちりめん編み接続点にモチーフを加えたちりめん織り編み方の動きを変化させたちりめん織り。